— 429 — 
con legge continua sulla curva. L'andamento di questa, nel primo tratto, è analogo a 
quello della curva del platino; però nei limiti delle nostre esperienze, non si osserva 
nessun minimo, ma solo una meno rapida diminuzione delle ordinate negli ultimi punti. 
Dopo i diversi riscaldamenti temporanei, che turbano lo stato normale del filo, si 
sarebbe potuto esaminare ancora l’effetto del lavoro di torsione; ma ciò non si è fatto 
in modo speciale, giacchè tale effetto è estremamente piccolo rispetto a quello dei riscal- 
damenti. Tuttavia si è potuto constatare che piccole variazioni avevano luogo ogni volta 
che il filo lavorava per torsione, quando cioè si misurava la durata delle oscillazioni; tale 
misura, come si è detto, era sempre compresa tra due elettriche, ed i risultati di queste, 
sebbene sempre pochissimo diversi tra di loro, furono molto meno concordanti che non per 
i fili prima studiati, e per il filo stesso in riposo. Credo inutile riportare i numeri che 
mettono in evidenza tali variazioni, le quali sarebbero affatto insensibili sulla curva. 
La sensibilità che la resistenza dell'argento ha alle azioni meccaniche e termiche, 
rende questo metallo pochissimo adatto per la costruzione di tipi di resistenza. 
Serie D. — Zilo di Ferro. 
32. Le esperienze sono condotte sempre allo stesso modo. Le azioni meccaniche 
non hanno sulla resistenza di questo filo effetto sensibile; perciò le due misure elet- 
triche eseguite prima e dopo di quella della durata dell’oscillazione, sono sempre molto 
concordanti tra di loro; la differenza non superando mai i 2 o 3 centesimi di millimetro, 
‘ la si può ritenere dovuta agli errori di osservazione. La tabella VII riassume senz'altro 
i risultati. 
TaBELLA VII. 
Serie D. — Yélo di ferro. 
Diametro cent. 0,0406. Resistenza 0©,9285. 
Lunghezza » 87,886. 
L | T | M R ascisse ordinate 
1 87,886 2,4348 1,00000 ; ‘1,00000 0,0 100,0 og 
2 87,912 2,4325 1,00192 | 0,99971 10,3 97,1 149 
3 88,058 2,4308 1,00348 ' 0,99805 34,8 80,5 190 | 
| 4 88,290 24272 1,00629 | 0,99542 62,9 54,2 5 | 
5) 88,404 24254 1,00772 | 0,99414 771,2 41,4 DOO 
6 88,605 2,4196 101261 | 0,99189 126,1 18,9 n 
7 88,772 24161 1,01555 | 0,99002 155,5 0,2 
All'origine delle coordinate corrispondono i valori 
MIECIE00 000 RIE _0%99000 
La scala è per le ascisse e per le ordinate di 1" per 0,0001 
I punti tracciati si trovano sopra una curva di andamento molto regolare, spe- 
cialmente se si esclude l’ultima esperienza dopo la quale si constatò che il filo era 
fortemente ossidato in varî punti. Le variazioni avvenute nel ferro sono maggiori di 
